## PENGARUH VARIABEL PELINDIAN TERHADAP EKSTRAKSI NIKEL DALAM PELINDIAN BIJIH NIKEL LATERIT
Wahab 1 *, Deniyatno 1 , Windi Ismayanti 1 , Yayat Iman Supriatna 2
1 Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Halu Oleo, Jl. H.E.A. Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonou Kendari, 93132,
Sulawesi Tenggara, Indonesia
2 Balai Penelitian Teknologi Mineral, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jl. Ir. Sutami Km 15, Tanjung Bintang, 35361, Lampung Selatan, Indonesia
e-mail: wahab151289@gmail.com

## Abstrak
Pelindian  bijih  nikel  laterit  pada  tekanan  atmosfir  menjadi  perhatian  karena  memiliki beberapa  kelebihan  yaitu  biaya  operasional  dan  kebutuhan  energi  yang  rendah.  Dalam penelitian ini akan dipelajari pengaruh temperatur, konsentrasi asam, dan waktu pelindian terhadap  persen  ekstraksi  nikel.  Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  digunakan  yaitu temperatur (80⁰C, 90⁰C, 100⁰C), konsentrasi asam sulfat (0,8 molar, 1,1 molar, 1,4 molar) dan  waktu pelindian  (80  menit,  90  menit,  100  menit). Agen  pelindi  yang  digunakan  yaitu larutan asam sulfat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persen ekstraksi nikel tertinggi yaitu  91,430%  pada  temperatur  100⁰C  dan  waktu  pelindian  180  menit.  Hasil  Analysis  of Variance (ANOVA) menunjukkan urutan variabel yang paling yaitu konsentrasi asam sulfat (B), temperatur (A), waktu pelindian (C), interaksi temperatur-waktu pelindian (AC), interaksi temperatur-konsentrasi  asam  sulfat  (AB),  interaksi  temperatur-konsentrasi  asam  sulfat- waktu pelindian (ABC), dan interaksi temperatur-waktu pelindian (BC).
Kata kunci: bijih nikel, pelindian, ekstraksi nikel

## Abstract
Leaching laterite nickel ore at atmospheric pressure is of concern because it has several advantages, namely low operating costs and low energy requirements. In this research, the variable effect of temperature, acid concentration and leaching time will be studied on the percent  nickel  extraction.  The  research  variables  used  were  temperature  (80⁰C,  90⁰C, 100⁰C), sulfuric acid concentration (0.8 molar, 1.1 molar, 1.4 molar), and leaching time (80 minutes, 90 minutes, 100 minutes). The leaching agent used was a sulfuric acid solution. Based on the research results, the highest percentage of nickel extraction is 91.430% at a temperature of 100⁰C and a leaching time of 180 minutes. The results of the Analysis of Variance (ANOVA) showed that the order of variables that most influenced nickel extraction was  sulfuric  acid  concentration  (B),  temperature  (A),  leaching  time  (C),  temperature- leaching time (AC) interaction, temperature-sulfuric acid concentration (AB), the interaction temperature-sulfuric  acid  concentration-leaching  time  (ABC),  and  the  interaction temperature-leaching time (BC).
Keywords : ore nickel, leaching, nickel extraction

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  cadangan  nikel  laterit  terbesar  di dunia  (Astuti  et  al.,  2015)(Sudibyo  et  al., 2018). Bijih nikel laterit dapat diklasifikasikan menjadi  bijih  nikel  limonit  dan  saprolite (Thubakgale et al., 2013)(Rice, 2016). Kadar nikel dan magnesium pada lapisan saprolite lebih  tinggi  dibanding  pada  lapisan  limonit,
tetapi  untuk  kadar  besi  lebih  tinggi  pada lapisan  limonit  dibanding  pada  lapisan saprolite (Safitri et al., 2018). Produksi nikel dari bijih nikel laterit dapat ditempuh melalui proses  pirometalurgi,  hidrometalurgi  atau kombinasi  antara  keduanya  (Mubarok  & Lieberto,  2013).  Bijih  nikel  laterit  pada lapisan saprolite yang banyak mengandung nikel  diolah  melalui  proses  pirometalurgi
menghasilkan  feronikel  atau  nikel  matte sedangkan pada lapisan limonit yang sedikit mengandung  nikel  diolah  melalui  proses hidrometalurgi (Astuti et al., 2015)(Kursunoglu et al., 2018).
Salah  satu  metode  hidrometalurgi yang menjadi perhatian yaitu pelindian pada tekanan  atmosfir (atmospheric  leaching) karena  memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu cukup  efisien  dalam  merecoveri  nikel  dan kobal karena biaya operasional dan kebutuhan  energi  yang  relatif  rendah  (Li  et al., 2020; Mystrioti et al., 2018; Wang et al., 2012;  Miettinen  et  al.,  2019),  peralatan proses cukup simple, dan mudah dilakukan maintenance  (Önal  &  Topkaya,  2014). Selain  itu,  recoveri  nikel  dan  kobal  untuk metode atmospheric  leaching lebih  tinggi dibanding heap leaching (Kyle, 2010). Studi pelindian  bijih  nikel  laterit  menggunakan larutan  asam  sulfat  sebelumnya  telah dilakukan oleh (Mohammadreza et al., 2014) yang mempelajari pengaruh temperatur dan konsentrasi asam terhadap persen ekstraksi nikel dengan persen ekstraksi nikel tertinggi yaitu  62,49%.  Hasil  yang  diperoleh  belum cukup maksimal karena nilai ekstraksi hanya sekitar  60%.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini  akan  dipelajari  pengaruh variabel  temperatur,  konsentrasi  asam  dan waktu yang lebih tinggi terhadap persentase ekstraksi nikel. selain itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis of variance untuk menentukan  urutan  variabel  yang  paling berpengaruh  serta  menggunakan surface dan countour  plot untuk  melihat  pengaruh ketiga  variabel  terhadap  persen  ekstraksi nikel.

## METODE Karakterisasi Sampel Bijih Nikel Laterit
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bijih nikel laterit. Sebelum  dilakukan  pelindian,  sampel  bijih nikel ditentukan komposisinya menggunakan X-Ray  Fluorosence  (XRF).  Hasil  analisis XRF sampel bijih nikel laterit disajikan pada Tabel 1.

## Desain Eksperimen
Desain eksperiman pelindian bijih nikel laterit  menggunakan minitab  software . Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang akan  dipelajari  yaitu  temperatur  pelindian
(A), konsentrasi asam sulfat (B), dan waktu pelindian  (C)  serta  setiap  percobaan dilakukan  2  replikasi  sehingga  terdapat  54 percobaan yang dilakukan. Pengkodean dan kondisi  percobaan  aktual  masing-masing disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 1. Hasil  analisis  XRF  sampel  bijih nikel laterit Unsur Kadar (%) Fe 9,403 Si 8,077 Ni 1,021 Al 1,159 Ca 0,968 Cr 0,340 Mn 0,175 Co 0,063 S 0,042 P 0,022 V 0,011 Sb 0,035 Cd 0,022 Zn 0,0094 Tabel 2. Pengkodean level variabel percobaan Variabel Simbol Level Variabel -1 0 +1 Temperatur A 80 90 100 Kons. H 2 SO 4 B 0,8 1,1 1,4 Waktu C 80 90 100

## Proses Pelindian
Pelindian bijih
nikel laterit menggunakan  larutan  asam  sufat  (H 2 SO 4 ) (merck, 99,99%). Sebanyak 20 gram sampel yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam reaktor  pelindian  dan  ditambahkan  larutan H2SO4  sebanyak  100  mL  dengan  variasi konsentrasi  0,8  molar,  1,1  molar,  dan  1,4 molar. Sampel bijih nikel dan larutan H 2 SO 4 yang  ada  di  dalam  reaktor  kemudian dipanaskan  hingga  mencapai  temperatur 80⁰C, 90⁰C, dan 100⁰C dengan variasi waktu pelindian  yaitu  120  menit,  150  menit,  dan 180  menit.  Setelah  proses  pelindian, kemudian disaring untuk memisahkan filtrat dan residu. Filtrat yang diperoleh kemudian diukur kadar nikelnya menggunakan Atomic Absorption  Spectrometry  (AAS).  Persen ekstraksi nikel dihitung mengikuti persamaan (1) (Kursunoglu & Kaya, 2016).
% ekstraksi Ni = Ni dalam larutan leaching
Ni dalam ore
× 100% (1)
Tabel 3. Kondisi aktual percobaan
No Kondisi Percobaan A B C 1 -1 -1 -1 80⁰C; 0,8 M; 120 menit 2 -1 -1 0 80⁰C; 0,8 M; 150 menit 3 -1 -1 +1 80⁰C; 0,8 M; 180 menit 4 -1 0 -1 80⁰C; 1,1 M; 120 menit 5 -1 0 0 80⁰C; 1,1 M; 150 menit 6 -1 0 +1 80⁰C; 1,1 M; 180 menit 7 -1 +1 -1 80⁰C; 1,4 M; 120 menit 8 -1 +1 0 80⁰C; 1,4 M; 150 menit 9 -1 +1 +1 80⁰C; 1,4 M; 180 menit 10 0 -1 -1 90⁰C; 0,8 M; 120 menit 11 0 -1 0 90⁰C; 0,8 M; 150 menit 12 0 -1 +1 90⁰C; 0,8 M; 180 menit 13 0 0 -1 90⁰C; 1,1 M; 120 menit
14 0 0 0 90⁰C; 1,1 M; 150 menit 15 0 0 +1 90⁰C; 1,1 M; 180 menit
16 0 +1 -1 90⁰C; 1,4 M; 120 menit 17 0 +1 0 90⁰C; 1,4 M; 150 menit 18 0 +1 +1 90⁰C; 1,4 M; 180 menit
19 +1 -1 -1 100⁰C; 0,8 M; 120 menit 20 +1 -1 0 100⁰C; 0,8 M; 150 menit 21 +1 -1 +1 100⁰C; 0,8 M; 180 menit
22 +1 0 -1 100⁰C; 1,1 M; 120 menit 23 +1 0 0 100⁰C; 1,1 M; 150 menit 24 +1 0 +1 100⁰C; 1,1 M; 180 menit 25 +1 +1 -1 100⁰C; 1,4 M; 120 menit 26 +1 +1 0 100⁰C; 1,4 M; 150 menit 27 +1 +1 +1 100⁰C; 1,4 M; 180 menit

## HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL Pengaruh Temperatur Terhadap Persentase Ekstraksi Nikel Dalam penelitian
ini, untuk mempelajari pengaruh temperatur terhadap persen  ekstraksi  nikel  maka  dilakukan variasi  temperatur  yaitu  80⁰C,  90⁰C  dan 100⁰C.  Pengaruh  temperatur  terhadap persentase  ekstraksi  nikel  disajikan  pada Gambar 1.
Pengaruh  Konsentrasi  H 2 SO 4 Terhadap Persentase Ekstraksi Nikel
Selain temperatur, dalam penelitian ini juga  dipelajari  pengaruh  konsentrasi  H 2 SO 4 terhadap  persen  ekstraksi  nikel.  Variasi konsentrasi  H 2 SO 4 yang  dilakukan  pada penelitian  ini yaitu  0,8 molar,  1,1 molar  dan 1,4  molar.  Pengaruh  variabel  konsentrasi H 2 SO 4 terhadap  persen  ekstraksi  nikel disajikan pada Gambar 2.
(a) (b) (c)
Gambar 1. Pengaruh temperatur terhadap persentase ekstraksi nikel pada (a)  0,8  molar  H 2 SO 4 ,  (b)  1,1 molar  H 2 SO 4 ,  (c)  1,4  molar H 2 SO 4
(a) (b) (c)
Gambar 2. Pengaruh  konsentrasi  H 2 SO 4 terhadap  persentase  ekstraksi nikel  pada  (a)  80⁰C,  (b)  90⁰C, (c) 100⁰C
Pengaruh  Waktu  Terhadap  Persentase Ekstraksi Nikel
Pengaruh  lama  waktu  pelindian  juga dipelajari  dalam  penelitian  ini.  Proses pelindian  dilakukan  pada  variasi  waktu  120 menit, 150 menit, dan 180 menit. Pengaruh waktu  terhadap  persen  ekstraksi  nikel disajikan pada Gambar 3.
(a)
(b)
(c)
Gambar 3. Pengaruh waktu terhadap persentase ekstraksi nikel pada (a) 80⁰C, (b) 90⁰C, (c) 100⁰C Analisis Variabel
yang Paling Berpengaruh
Dalam penelitian ini, penentuan urutan variabel  yang  paling  berpengaruh  terhadap persen ekstraksi nikel menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) 3 faktor. Jika p-value > 0,05 atau F-value < F 0,05,v1,v2 maka H 0 diterima  yang  menunjukkan  tidak  ada
pengaruh  variabel  tersebut  terhadap  hasil. H 0 ditolak jika p-value < 0,05 atau F-value > F 0,05,v1,v2 yang menandakan terdapat
pengaruh  yang  signifkan  dari  variabel
terhadap  hasil  yang  dievaluasi  (persen ekstraksi nikel).Hasil perhitungan ANOVA 3 faktor disajikan pada 0.
Tabel 4. Hasil perhitungan Analysis of Variance (ANOVA) 3 faktor Faktor Degree of Freedom Sum of Square Mean Square F-value F 0,05,v1,v2 P-value  Result Rank A 2 3.080,18  1.540,09  109.132,01 3,350 0.000 reject 2 B 2 4.570,37  2.285,19  161.930,03 3,350 0.000 reject 1 C 2 1.825,21 912,60 64.667,89 3,350 0.000 reject 3 AB 4 34,47 8,62 610,68 2,730 0.000 reject 5 AC 4 283,32 70,83 5.018,99 2,730 0.000 reject 4 BC 4 13,41 3,35 237,51 2,730 0.000 reject 7 ABC 8 43,22 5,40 382,81 2,310 0.000 reject 6 Eror 27 0,38 0,01 Total 53 9.850,55

## Analisis Countour dan Surface Plot
Analisis countour dan surface plot bertujuan untuk  melihat  pengaruh  dua  variabel (konsentrasi  H 2 SO 4 dan  waktu  pelindian) pada  temperatur  tetap  terhadap  respon (ekstraksi  nikel). Countour dan surface  plot masing-masing  disajikan  pada  Gambar  4 dan Gambar 5.

## PEMBAHASAN
Pengaruh
Temperatur
Terhadap Persentase Ekstraksi Nikel Berdasarkan  Gambar  1  menunjukkan bahwa
peningkatan temperatur meningkatkan persen ekstraksi nikel. Kecenderungan  yang  sama  juga  terjadi pada  pelindian  konsentrasi  1,1  molar  dan 1,4  molar.  Pada  konsentrasi  H 2 SO 4 0,8 molar  persentase  ektraksi  nikel  tertinggi yaitu  71,792%  pada  temperatur  100⁰C  dan waktu pelindian 180 menit. Pada konsentrasi H 2 SO 4 1,1  molar  persentase  ektraksi  nikel tertinggi  yaitu  82,605%  pada  temperatur 100⁰C  dan  waktu  pelindian  180  menit. Sedangkan  pada  konsentrasi  H 2 SO 4 1,4 molar  persentase  ektraksi  nikel  tertinggi yaitu  91,430%  pada  temperatur  100⁰C  dan waktu pelindian 180 menit.
Peningkatan temperatur menyebabkan peningkatan  persentase  ekstraksi  nikel disebabkan karena semakin tinggi temperatur maka semakin tinggi pergerakan spesi  yang  bereaksi  di  dalam  larutan. Tingginya  pergerakan  spesi  yang  bereaksi
menyebabkan  frekuensi  tumbukan  antara spesies  yang  bereaksi  akan  semakin  tinggi yang  menyebabkan  tingginya  produk  reaksi yang terbentuk.
Pengaruh  Konsentrasi  H 2 SO 4 Terhadap Persentase Ekstraksi Nikel
Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa persentase ekstraksi nikel meningkat seiring dengan  meningkatnya  konsentrasi  asam sulfat.  Kecenderungan  ini  terjadi  pada kondisi pelindian temperatur 80⁰C, 90⁰C, dan 100⁰C.  Pengaruh  konsentrasi  asam  sulfat terhadap persentase ekstraksi nikel berkaitan dengan banyaknya ion H + di dalam larutan  yang  bereaksi  dengan  bijih  nikel. Reaksi pelindian bijih nikel laterit menggunakan larutan asam sulfat mengikuti reaksi berikut (Stopic & Friedrich, 2016).
NiO + H 2 SO 4 → NiSO 4 + H 2 O (2)
Berdasarkan  reaksi  yang  disajikan pada  persamaan  1  menunjukkan  bahwa pembentukan  produk  nikel  sulfat  sangat bergantung  pada  konsentrasi  asam  sulfat sebagai  reaktan.  Peningkatan  konsentrasi asam  sulfat  maka  akan  meningkatkan produk rekasi.
(a) (b) (c)
Gambar 4.  Countour plot hubungan konsentrasi  asam  sulfat  dan waktu pelindian terhadap persen (a) (b)
(c)
Gambar 5.  Surface plot hubungan konsentrasi  asam  sulfat  dan waktu pelindian terhadap persen  ekstraksi  nikel  pada  (a) 80⁰C, (b) 90⁰C, dan (c) 100⁰C

## Pengaruh  Waktu  Terhadap  Persentase Ekstraksi Nikel
Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa peningkatan  waktu  meningkatkan  persen ekstraksi  nikel.  Parameter  waktu  berkaitan dengan lama waktu kontak antar spesi yang bereaksi. Semakin lama waktu kontak maka memungkinkan semakin banyak pula produk reaksi yang terbentuk. Persen ekstraksi nikel tertin ggi  pada  temperatur  pelindian  80⁰C, 90⁰C,  dan  100⁰C  masing-masing  yaitu 70,157%,  85,113%,  dan  91,430%  pada konsentrasi  H 2 SO 4 1,4  molar  dan  waktu pelindian 180 menit.
Analisis Variabel yang Paling

## Berpengaruh
Berdasarkan  0  terlihat  bahwa  semua variabel dan interaksi antar variabel memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  persen ekstraksi nikel. Hal ini diindikasikan oleh nilai P-value  <  0,05.  Sedangkan  penentuan urutan  variabel  yang  paling  berpengaruh berdasarkan  pada  besarnya  selisih  nilai  F- value  terhadap  F 0,05,v1,v2 .  Nilai  F-value diperoleh  dari  perhitungan,  sedangkan  nilai F 0,05,v1,v2 diperoleh dari table distribusi F pada mana  v1  merupakan degree  of  freedom suatu  faktor  dan  v2  merupakan degree  of freedom dari eror. Hasil perhitungan ANOVA 3 faktor yang disajikan pada 0 menunjukkan urutan  variabel  yang  paling  berpengaruh terhadap  persen  ekstraksi  nikel  yaitu konsentrasi asam sulfat (B), temperatur (A), waktu  pelindian  (C),  interaksi  temperatur  - waktu  pelindian  (AC),  interaksi  temperatur- konsentrasi  asam  sulfat  (AB),  interaksi temperatur-konsentrasi  asam  sulfat-waktu pelindian  (ABC),  dan  interaksi  temperatur- waktu pelindian (BC).

## Analisis Countour dan Surface Plot
Berdasarkan Gambar 4 dan Gambar 5 menujukkan bahwa peningkatan konsentrasi H 2 SO 4 dan  waktu  meningkatkan  persen ekstraksi  nikel.  Kecenderungan  yang  sama juga  terjadi  pada  peningkatan  temperatur. Ektraksi  nikel  terendah  diindikasikan  pada area  yang  berwarna  biru  sedangkan ekstraksi  nikel  tertinggi  diindikasikan  pada area yang berwarna merah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
peningkatan temperatur,  konsentrasi  asam  sulfat,  dan peningkatan  waktu  meningkatkan  persen ekstraksi  nikel.  Persentase  ekstraksi  nikel terendah  yaitu  40,901%  pada  temperatur 80 ⁰ C,  konsentrasi  asam  sulfat  0,8  molar, dan waktu pelindian 120 menit. Sedangkan persentase  ekstraksi  nikel  tertinggi  yaitu 91,430% pada temperatur 100 ⁰ C, konsentrasi  asam  sulfat  1,4  molar,  dan waktu pelindian 180 menit.
Hasil perhitungan ANOVA menunjukkan  urutan  variabel  yang  paling berpengaruh terhadap persen ekstraksi nikel yaitu konsentrasi asam sulfat (B), temperatur (A), waktu pelindian (C), interaksi temperatur  -waktu  pelindian  (AC),  interaksi temperatur-konsentrasi  asam  sulfat  (AB), interaksi temperatur-konsentrasi asam sulfat-waktu  pelindian  (ABC),  dan  interaksi temperatur-waktu pelindian (BC).

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, W., Hirajima, T., Sasaki, K., & Okibe, N.  (2015).  Kinetics  of  nickel  extraction from  Indonesian  saprolitic  ore  by  citric acid leaching under atmospheric pressure. Minerals  and  Metallurgical
Processing , 32 (3), 176 –185.
https://doi.org/10.1007/bf03402286
Kursunoglu,  S.,  Ichlas,  Z.  T.,  &  Kaya,  M.
(2018). Dissolution of lateritic nickel ore using  ascorbic  acid  as  synergistic reagent  in  sulphuric  acid  solution. Transactions  of  Nonferrous  Metals Society  of  China  (English  Edition) , 28 (8), 1652 –1659.
https://doi.org/10.1016/S1003-
6326(18)64808-3
Kursunoglu,  S.,  &  Kaya,  M.  (2016). Atmospheric  pressure  acid  leaching  of Caldag lateritic nickel ore. International Journal of Mineral Processing , 150 , 1 – 8. https://doi.org/10.1016/j.minpro.2016.0 3.001
Kyle, J. H. (2010). Nickel laterite processing technologies – where to next ? to next ? In : ALTA 2010 Nickel / Cobalt / Copper Conference  ,  24  -  27  May  ,  Perth  ,
Western  Australia  .  Copyright  ©  ALTA Metallurgical Services It is posted here for your personal use . No further. ALTA 2010 Nickel/Cobalt/Copper Conference , May 2010 , 1 –36.
Li,  J.,  Yang,  Y.,  Wen,  Y.,  Liu,  W.,  Chu,  Y., Wang,  R.,  &  Xu,  Z.  (2020).  Leaching kinetics and mechanism of laterite with NH4  Cl-HCl  solution. Minerals , 10 (9),
1 –11.
https://doi.org/10.3390/min10090754 Miettinen, V., Mäkinen, J., Kolehmainen, E.,
Kravtsov,  T.,  &  Rintala, L.  (2019).  Iron control  in  atmospheric  acid  laterite leaching. Minerals , 9 (7), 1 –13. https://doi.org/10.3390/min9070404 Mohammadreza,  F.,  Mohammad,  N.,  &
Ziaeddin, S. S. (2014). Nickel extraction from  low  grade  laterite  by  agitation leaching  at  atmospheric  pressure. International Journal of Mining Science and  Technology , 24 (4),  543 –548.
https://doi.org/10.1016/j.ijmst.2014.05. 019 Mubarok,  M.  Z.,  &  Lieberto,  J.  (2013).
Precipitation  of  Nickel  Hydroxide  from
Simulated and Atmospheric-leach Solution of Nickel Laterite Ore.
Procedia Earth and Planetary Science , 6 , 457 –464. https://doi.org/10.1016/j.proeps.2013.0 1.060
Mystrioti,  C.,  Papassiopi,  N.,  Xenidis,  A.,  &
Komnitsas,  K.  (2018).  Counter-current leaching  of  low-grade  laterites  with hydrochloric acid and proposed
purification options of pregnant solution. Minerals , 8 (12), 1 –21. https://doi.org/10.3390/min8120599 Önal,  M.  A.  R.,  &  Topkaya,  Y.  A.  (2014). Pressure  acid  leaching  of  Çaldaǧ lateritic  nickel  ore:  An  alternative  to heap  leaching. Hydrometallurgy , 142 , 98 –107.
https://doi.org/10.1016/j.hydromet.201 3.11.011
Rice,  N.  M.  (2016).  A  hydrochloric  acid process  for  nickeliferous  laterites. Minerals  Engineering , 88 ,  28 –52. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2015.0 9.017 Safitri,  N.,  Mubarok,  M.  Z.,  Winarko,  R.,  & Tanlega, Z. (2018). Recovery of nickel and  cobalt  as  MHP  from  limonitic  ore leaching solution: Kinetics analysis and precipitate characterization. AIP Conference Proceedings . https://doi.org/10.1063/1.5038312 Stopic, S., & Friedrich, B. (2016). Hydrometallurgical processing of nickel lateritic  ores. Vojnotehnicki  Glasnik , 64 (4), 1033 –1047. https://doi.org/10.5937/vojtehg64-
10592
Sudibyo, S., Junaedi, A., Amin, M., Sumardi, S., Nurjaman, F., Aji, B. B., Supriyatna, Y.  I.,  &  Hermida,  L.  (2018).  Solvent Extraction  Process  for  the  Recovery Cobalt  and  Nickel  From  Low-Grade Laterite  Using  Batch  Recycle  System.
Widyariset , 4 (2), 189 –196.
https://doi.org/10.14203/widyariset.4.2.
2018.189-196
Thubakgale,  C.  K.,  Mbaya,  R.  K.  K.,  & Kabongo,  K.  (2013).  A  study  of atmospheric  acid  leaching  of  a  south african nickel laterite. Minerals Engineering , 54 , 79 –81. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2013.0
4.006
Wang, B., Guo, Q., Wei, G., Zhang, P., Qu, J., & Qi, T. (2012). Characterization and atmospheric hydrochloric acid leaching of  a  limonitic  laterite  from  Indonesia. Hydrometallurgy , 129 – 130 , 7 –13.
https://doi.org/10.1016/j.hydromet.201 2.06.017